Nru Deskrizzjoni Oġġett relatat mill-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 428/2009

VII.A1.001 Strutturi jew laminati “kompożiti” li jikkonsisti minn “matriċi” organika u materjali kif ġej: Nota: Ma japplikax għal strutturi jew laminati “kompożiti” magħmulin minn “materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju imprenjati f'reżina epossida, użati għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej: — Erja ta' mhux iktar minn 1 m2; — Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; — Wisa' ta' iktar minn 15 mm. Ma japplikax għal oġġetti nofshom lesti, imfasslin apposta għal applikazzjonijiet purament ċivili kif ġej: prodotti sportivi, industrija awtomobilistika, industrija tal-għodda makkinarja, applikazzjonijiet mediċi. Ma japplikax għal oġġetti lesti, imfassla apposta għal applikazzjoni speċifika. (a) “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 2,54 × 106 m u punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni li jeċċedi 1 649 °C f'ambjent inert. Nota: Mhux applikabbli għal dan li ġej — Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali, li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'“modulu speċifiku” ta' inqas minn 10 × 106 m — Fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu — Fibri tal-boron — Fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 1 770 °C f'ambjent inert. (b) “Materjali fibrużi jew filamentari” li għandhom kwalunkwe minn dawn li ġejjin: 1. Materjali komposti minn polieterimidi aromatiċi li għandhom temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) li teċċedi 290°C, 2. Ketoni poliarilini, 3. Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arlilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom, 4. Polibifenilenetersulfun li għandu Tg li teċċedi 290°C, jew 5. Kwalunkwe materjal minn dawn ta' hawn fuq “imħallat” ma' xi wieħed minn dawn li ġejjin: a. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 12,7 × 106 m u “reżistenza għat-tensjoni speċifika” li teċċedi 23,5 × 104 m. b. “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju, li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 14,65 × 106 m; u reżistenza għat-tensjoni speċifika li teċċedi 26,82 × 104 m. c. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi, li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 2,54 × 106 m; u punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni li jeċċedi 1 649 °C f'ambjent inert. Noti: 1. Mhux applikabbli għall-polietilin. 2. Mhux applikabbli għal — “materjali fibrużi jew filamentari”, għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' inġenji tal-ajru ċivili, li għandhom erja ta' mhux aktar minn 1 m2; tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u wisa' ta' iktar minn 15-il mm. — “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mqattgħin, mitħunin jew maqtugħin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas. 3. Mhux applikabbli għall-fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'“modulu speċifiku” ta' inqas minn 10 × 106 m; fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu; fibri tal-boron; fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 1 770 °C f'ambjent inert. (c) “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 12,7 × 106 m u b'“reżistenza għat-tensjoni speċifika” li teċċedi 23,5 × 104 m. (d) “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 14,65 × 106 m u “reżistenza għat-tensjoni speċifika” li teċċedi 26,82 × 104 m. (e) “Materjali fibrużi jew filamentari” kompletament jew parzjalment imprenjati fir-reżina jew fiż-żift (materjali preimprenjati), “materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew preforom tal-fibri tal-karbonju, li għandhom kwalunkwe minn dawn il-“materjali fibrużi jew filamentari” u rażi li ġejjin: 1. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi b'“modulu speċifiku” li jeċċedi 2,54 × 106 m u punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni li jeċċedi 1 649 °C f'ambjent inert, jew 2. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej: a. “Modulu speċifiku” ta' aktar minn 10,15 × 106 m; u b. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' aktar minn 17,7 × 104 m; jew 3. Raża jew żift, minn komposti fluworurati mhux ipproċessati bħal: a. Polimidi fluworurati li fihom 10 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu kkombinat; b. Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom skont il-piż 30 % jew aktar ta' fluworu kkombinat; jew 4. Rażi fenoliċi b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg) ta' 180 C jew aktar u b'raża fenolika; jew 5. Raża jew żift oħrajn b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg) ta' 232°C jew aktar. Nota: Mhux applikabbli għal — “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mxappin f'“matriċi” ta' reżina epossida (materjali preimprenjati) għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej; — Erja ta' mhux iktar minn 1 m2; — Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u — Wisa' ta' iktar minn 15 mm 1A002 1A202

VII.A1.002 “Materjali fibrużi jew filamentari”, li għandhom kwalunkwe minn dawn li ġejjin: (a) Materjali komposti minn polieterimidi aromatiċi li għandhom temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) li teċċedi 290°C. (b) Ketoni poliarilini. (c) Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arlilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom (d) Polibifenilenetersulfun li għandu Tg li teċċedi 290°C, jew (e) Kwalunkwe materjal minn dawn ta' hawn fuq imħallat ma' xi wieħed minn dawn li ġejjin: 1. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 12,7 × 106 m u “reżistenza għat-tensjoni speċifika” li teċċedi 23,5 × 104 m, 2. “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 14,65 × 106 m u “reżistenza għat-tensjoni speċifika” li teċċedi 26,82 × 104 m, 3. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi li għandhom “modulu speċifiku” li jeċċedi 2,54 × 106 m u punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni li jeċċedi 1 649 °C f'ambjent inert. Noti: 1. Mhux applikabbli għall-polietilin. 2. Mhux applikabbli għal: — “materjali fibrużi jew filamentari”, għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' inġenji tal-ajru ċivili, li għandhom erja ta' mhux aktar minn 1 m2; tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u wisa' ta' iktar minn 15-il mm. — “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mqattgħin, mitħunin jew maqtugħin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas. 3. Mhux applikabbli għall-fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'“modulu speċifiku” ta' inqas minn 10 × 106 m; fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu; fibri tal-boron; fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 1 770 °C f'ambjent inert 1C008 1C010 1C210 9C110

VII.A1.003 Tagħmir għall-“produzzjoni” jew l-ispezzjoni ta' strutturi “kompożiti” Aċċessorji u komponenti ddisinjati apposta biex jinkludu: (a) Magni għat-tkebbib tal-filamenti, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir u t-tkebbib tal-fibri huma kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar ta' “servopożizzjonament primarju”, imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi jew laminati “kompożiti”, minn “materjali fibrużi jew filamentari”. (b) “Magni għat-tqegħid tat-tejp”, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar u t-tqegħid tat-tejp huma kkoordinati u pprogrammati fuq ħames assi jew aktar ta' “servopożizzjonament primarju”, mfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi “kompożiti” tal-oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' “missili”. (c) Magni tal-insiġ multidirezzjonali u multidimensjonali jew magni tad-dafar, inklużi adattaturi u kittijiet ta' modifika, mfasslin apposta jew immodifikati għall-insiġ, id-dafar jew l-immaljar ta' fibri, għal strutturi “kompożiti”. (d) Tagħmir imfassal apposta jew adattat għall-“produzzjoni” ta' fibri rinforzanti, kif ġej: 1. Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon, żift jew polikarbosilan) f'fibri ta' karbonju jew fibri ta' karbur tas-siliċju, inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin; 2. Tagħmir għad-depożitar kimiku f'fażi ta' fwar ta' elementi jew komposti, fuq sottostrati filamentari msaħħna, għall-manifattura ta' fibri tal-karbur tas-siliċju; 3. Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju); 4. Tagħmir għall-konverżjoni tal-aluminju li fih fibri prekursuri f'fibri tal-alumina permezz tat-trattament ta' sħana; 5. Tagħmir sabiex jipproduċi materjali preimprenjati speċifikati f'VII.A1.003, il-paragrafu “d”, taħt “Materjali”, bil-metodu tat-tidwib bis-sħana; 6. Tagħmir għall-ispezzjoni mhux distruttiva mfassal apposta għal materjali “kompożiti”, kif ġej: a. Sistemi ta' tomografija permezz tar-raġġi X għall-ispezzjoni tad-difetti tridimensjonali; b. Magni tal-ittestjar b'mod ultrasoniku kkontrollati b'mod diġitali li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar tat-transmettituri jew tar-riċevituri huma koordinati u programmati simultanjament f'erba' assi jew aktar sabiex isegwu l-kontorni tridimensjonali tal-komponent taħt spezzjoni. Noti: 1. Għall-finijiet ta' dan, il-“magni għat-tqegħid tat-tejp” għandhom il-kapaċità li jqiegħdu “strixxa ta' filament” jew aktar b'limitu ta' wisa' ta' aktar minn 25 mm sa 305 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta' “strixxi ta' filament” matul il-proċess ta' tqegħid. 2. It-teknika tad-dafar tinkludi l-innittjar. 1B001.a. 1B001.b. 1B001.c. 1B001.d. 1B001.e. 1B001 1B101 1B201

VII.A1.004 Ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, inkluż dan li ġej: (a) Aluminidi, inklużi: 1. Aluminidi tan-nikil li jkollhom minimu ta' 15 % tal-piż f'aluminju, massimu ta' 38 % tal-piż f'aluminju u tal-inqas element addizzjonali ta' ligar; 2. Aluminidi tat-titanju li jkollhom 10 % jew aktar tal-piż f'aluminju u tal-inqas element addizzjonali ta' ligar. (b) Ligi tal-metall magħmulin minn trab jew materjal partikulat inklużi: 1. Ligi tan-nikil b'ħajja sa ma jinqasmu taħt stress ta' 10 000 siegħa jew aktar f'temperatura ta' 650°C bi stress ta' 676 MPa jew ħajja għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'temperatura ta' 550°C bi stress massimu ta' 1 095 MPa; 2. Ligi tan-nijobju b'ħajja sa ma jinqasmu taħt stress ta' 10 000 siegħa jew aktar f'temperatura ta' 800 °C bi stress ta' 400 MPa jew ħajja għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'temperatura ta' 700 °C bi stress massimu ta' 700 MPa; 3. Ligi tat-titanju b'ħajja sa ma jinqasmu taħt stress ta' 10 000 siegħa jew aktar f'temperatura ta' 450 C bi stress ta' 200 MPa jew ħajja għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'temperatura ta' 450 C bi stress massimu ta' 400 MPa; 4. Ligi tal-aluminju b'reżistenza għat-tensjoni ta' 240 MPa jew aktar f'temperatura ta' 200°C jew saħħa tensili ta' 415 MPa jew aktar f'temperatura ta' 25°C; 5. Ligi tal-manjeżju b'reżistenza għat-tensjoni ta' 345 MPa jew aktar u rata ta' korrużjoni ta' inqas minn 1 mm/sena f'soluzzjoni milwiema ta' 3 % ta' klorur tas-sodju mkejla skont l-istandard G-31 tal-ASTM jew l-ekwivalenti nazzjonali; 6. Trab jew materjal partikulat ta' liga tal-metall, li għandu dan kollu li ġej u magħmul minn kwalunkwe minn dawn is-sistemi ta' kompożizzjoni li ġejjin: a. Ligi tan-nikil (Ni-Al-X, Ni-X-Al) li jikkwalifikaw għal partijiet jew komponenti ta' magni b'turbina, jiġifieri b'inqas minn 3 partiċelli nonmetalliċi (imdaħħlin waqt il-proċess ta' manifattura) ikbar minn 100 μm f'109 partiċelli tal-liga b. Ligi tan-nijobju (Nb-Al-X jew Nb-X-Al, Nb-Si-X jew Nb-X-Si, Nb Ti X jew Nb-X-Ti) c. Ligi tat-titanju (Ti-Al-X jew Ti-X-Al) d. Ligi tal-aluminju (Al-Mg-X jew Al-X-Mg, Al-Zn-X jew Al-X-Zn, Al Fe-X jew Al-X-Fe) jew e. Ligi tal-manjeżju (Mg-Al-X jew Mg-X-Al) 7. Magħmul f'ambjent ikkontrollat b'xi wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin: a. “Atomizzazzjoni f'vakwu” b. “Atomizzazzjoni bil-gass” c. “Atomizzazzjoni ċentrifugali” d. “Tkessiħ rapidu” e. “Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni u tifrik” Nota: Dejjem jekk ma ssir l-ebda dispożizzjoni kuntrarja, il-kliem “metalli” u “ligi” jkopri l-forom grezzi u semifabbrikati. Forom grezzi: anodi, blalen, żbarri (inkluż żbarri intaljati u żbarri tal-wajer), billetti, blokok, blooms, brikketti, tjun, katodi, kristalli, kubi, dadi, frak, granuli, ingotti, bċejjeċ, gerbub, mases tawwalin, trab, rondelli, balal, ċangaturi, biċċiet tondi, sponoż, stikek. Forom semifabbrikati: Materjali tal-ferrobattut jew maħdumin fabbrikati permezz ta' rrumblar, ġbid, estrużjoni, forġa, estrużjoni b'impatt, ippressar, trammil, atomizzazzjoni u tħin, jiġifieri: angoli, kanali, ċrieki, diski, trab, laqx, fuljetti u folji, metall mikwi, pjanċi, trab, metall ippressat u kkonfigurat, żigarelli, ċrieki, vireg (inklużi vireg issaldjati, vireg tal-wajer, u vireg irrumblati), sezzjonijiet, forom, folji, żigarelli, pajpijiet u tubi (inkluż tondi, kwadri u vojti), wajer imġebbed jew bl-estrużjoni. Materjal ikkastjat prodott b'ikkastjar fir-ramel, ġo forma tal-metall, tal-ġibs jew tipi ta' forom oħra, inkluż ikkastjar bi pressjoni għolja, forom magħqudin bis-sħana, u forom magħmula bil-metallurġija tat-trab. 1C002 1C202

VII.A1.005 Metalli manjetiċi, ta' kull tip u ta' kwalunkwe forma, li għandhom karatteristika minn dawn li ġejjin: (a) Permeabilità relattiva inizjali ta' 120 000 jew aktar u ħxuna ta' 0,5 mm jew inqas (b) Ligi manjetostrittivi li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin: 1. Manjetostrizzjoni ta' saturazzjoni ta' aktar minn 5 × 10-4; jew 2. Fattur tal-akkoppjar manjetomekkaniku (k) ta' aktar minn 0,8; jew (c) Strippi ta' ligi amorfi jew “nanokristallini”, li għandhom dan kollu li ġej: 1. Kompożizzjoni li għandha minimu ta' 75 % bħala piż skont il-piż ta' ħadid, kobalt jew nikil; 2. Induzzjoni manjetika ta' saturazzjoni (Bs) ta' 1,6 T jew aktar; u kwalunkwe wieħed minn dan li ġej: a. Ħxuna tal-istrippa ta' 0,02 mm jew inqas; jew b. Reżistività elettrika ta' 2 × 10-4 ohm cm jew aktar. 1C003

VII.A1.006 Ligi tal-uranju titanju jew ligi tat-tungstenu b'“matriċi” bbażata fuq ħadid, nikil jew ram, li għandhom dan kollu li ġej: (a) Densità ogħla minn 17,5 g/cm3; (b) Limitu elastiku ogħla minn 880 MPa; (c) Reżistenza għat-tensjoni aħħarija li taqbeż 1 270 MPa; u (d) Tiġbid tat-tul li jaqbeż it-8 %. 1C004

VII.A1.007 Kondutturi kompożiti “superkonduttivi” f'tulijiet li jaqbżu l-100 m jew b'massa ikbar minn 100 g, kif ġej: (a) Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li fihom “filamenti” tan-nijobju-titanju wieħed jew aktar, li għandhom dan kollu li ġej: 1. Integrati f'“matriċi” li mhix “matriċi” mħallta tar-ram jew ibbażata fuq ir-ram; u 2. Għandhom erja tas-sezzjoni trażversali iżgħar minn 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm fid-dijametru għal “filamenti” ċirkulari); (b) Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li jikkonsistu f'“filamenti”“superkonduttivi” wieħed jew aktar, li mhuwiex in-nijobju-titanju, li għandhom dan kollu li ġej: 1. “Temperatura kritika” b'induzzjoni manjetika żero ogħla minn – 263,31°C; u 2. Jibqgħu fl-istat “superkonduttiv” f'temperatura ta' – 268,96°C meta jkunu esposti għal kamp manjetiku orjentat fi kwalunkwe direzzjoni perpendikulari għall-assi lonġitudinali tal-konduttur u li jikkorrispondi għal induzzjoni manjetika ta' 12 T b'densità kritika ta' kurrent ogħla minn 1 750 A/mm2 fuq is-sezzjoni trażversali totali tal-konduttur. (c) Kondutturi “kompożiti”“superkonduttivi” li jikkonsistu f'“filament”“superkonduttiv” wieħed jew aktar, li jibqgħu “superkonduttivi” f'aktar minn – 158,16°C 1C005

VII.A1.008 Fluwidi u materjali lubrikanti, kif ġej: (a) Materjali lubrikanti li bħala l-ingredjenti prinċipali tagħhom għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin: 1. Fenilen, jew eteri jew tioeteri tal-alkilfenilen jew it-taħlitiet tagħhom, li jkollhom aktar minn żewġ funzjonijiet ta' etere jew ta' tioetere jew ta' taħlitiet tagħhom; jew 2. Fluwidi tas-silikonu fluworurat b'viskożità kinematika ta' inqas minn 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) meta mkejla f'temperatura ta' 25°C; (b) Fluwidi li jtaffu l-iskossi jew ta' flottazzjoni li għandhom dan kollu li ġej: 1. Purità li teċċedi d-99,8 %; 2. Li fihom inqas minn 25 partiċella ta' 200 μm jew ikbar fid-daqs għal kull 3. 100 ml; u 4. Magħmulin minn tal-inqas 85 % ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin: a. Id-dibromotetrafluworoetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); b. Il-poliklorotrifluworoetilen (modifiki taż-żejt u tax-xama' biss); jew c. Il-polibromotrifluworoetilen (c) Fluwidi li jkessħu tal-fluworokarbonju għall-elettronika, li għandhom dan kollu li ġej: 1. Fihom 85 % skont il-piż jew aktar ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin, jew taħlitiet tagħhom: a. Forom monomeriċi ta' perfluworopolialkiletere-trijażini jew perfluworoalifatiċi-eteri; b. Perfluworoalkilamini; c. Perfluworoċikloalkani; jew d. Perfluworoalkani e. Densità f'temperatura ta' 298 K (25°C) ta' 1,5 g/ml jew aktar; f. Fi stat likwidu f'temperatura ta' 273 K (0°C); u g. Fihom 60 % skont il-piż jew aktar ta' fluworu Nota: Mhux applikabbli għal materjali speċifikati u ppakkettati bħala prodotti mediċi 1C006

VII.A1.009 Trab taċ-ċeramika, materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti”, materjali “kompożiti” tal-“matriċi” taċ-ċeramika u materjali prekursuri, kif ġej: (a) Trab taċ-ċeramika ta' boruri tat-titanju singoli jew kumplessi, li jkollhom impuritajiet metalliċi totali, esklużi żidiet intenzjonali, ta' inqas minn 5 000 ppm, bid-daqs ta' partiċella medja daqs jew inqas minn 5 μm u mhux iktar minn 10 % tal-partiċelli li jkunu ikbar minn10 μm; (b) Materjali taċ-ċeramika mhux “kompożiti” fil-forma grezza jew semifabbrikata, magħmula minn boruri tat-titanju b'densità ta' 98 % jew aktar tad-densità teoretika; (c) Materjali “kompożiti” taċ-ċeramika-ċeramika b'“matriċi” ta' ħġieġ jew ossidu u rinfurzati b'fibri li għandhom dan kollu li ġej: 1. Magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin: a. Si-N; b. Si-C; c. Si-A1-O-N; jew d. Si-O-N; u 2. Li għandhom “reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' iktar minn 12,7 × 103 m (d) Materjali “kompożiti” ċeramika-ċeramika, b'fażi metallika kontinwa jew mingħajrha, li jinkorporaw partiċelli, whiskers jew fibri, fejn il-“matriċi” hija ffurmata minn karburi jew nitridi ta' siliċju, żirkonju jew boron; (e) Materjali prekursuri (jiġifieri materjali polimeriċi jew metallo-organiċi għal użu speċjali) sabiex tkun prodotta kwalunkwe fażi jew fażijiet tal-materjali speċifikati hawn fuq, kif ġej: 1. Polidijorganosilani (għall-produzzjoni tal-karbur tas-siliċju); 2. Polisilażani (għall-produzzjoni tan-nitrid tas-silikon); 3. Polikarbosilażani (għall-produzzjoni ta' ċeramika b'komponenti ta' silikon, karbonju u nitroġenu); (f) Materjali “kompożiti” ċeramika-ċeramika b'“matriċi” ta' ħġieġ jew ossidu rinfurzata b'fibri kontinwi minn xi waħda mis-sistemi li ġejjin: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); jew 2. Si-C-N. Noti: 1. Mhux applikabbli għall-abrażivi. 2. Mhux applikabbli għall-“kompożiti” li jkollhom fibri minn dawn is-sistemi li jkollhom fibra b'“reżistenza għat-tensjoni” ta' inqas minn 700 MPa f'temperatura ta' 1 273 K (1 000 °C) jew reżistenza tal-fibra għal-qsim tensili ta' aktar minn 1 % pressjoni tal-qsim b'tagħbija ta' 100 MPa u 1 273 K (1 000 C) għal 100 siegħa. 1C007

VII.A1.010 Sustanzi polimeriċi nonfluworurati kif ġej: (a) Imidi, kif ġej: 1. Bismaleimidi; 2. Poliamidi-imidi aromatiċi (PAI) li għandhom “temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi 290°C; 3. Polimidi aromatiċi li għandhom “temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi 232 C; 4. Polieterimidi aromatiċi li għandhom “temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi 290°C; (b) Ketoni poliarilini; (c) Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom; (d) Polibifenilenetersulfun li għandu “temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)” li teċċedi 290°C. Nota: Applikabbli għas-sustanzi f'forma likwida jew solida “fużibbli”, inklużi r-reżina, it-trab, il-gerbub, ir-riti, il-folji, it-tejp jew iż-żigarelli. 1C008

VII.A1.011 Komposti fluworurati mhux ipproċessati kif ġej: (a) Polimidi fluworurati li fihom 10 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu kkombinat; (b) Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom skont il-piż 30 % jew aktar ta' fluworu kkombinat. 1C009

VII.A1.012 “Materjali fibrużi jew filamentari”, kif ġej: (a) “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi, li jkollhom dan kollu li ġej: 1. “modulu speċifiku” ta' aktar minn 12,7 × 106 m; u 2. “reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' aktar minn 23,5 × 104 m; (b) “Materjali fibrużi jew filamentari”, tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej: 1. “modulu speċifiku” ta' aktar minn 14,65 ×106 m; u 2. “reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' aktar minn 26,82 × 104 m; c) “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi, li għandhom dan kollu li ġej: 1. “Modulu speċifiku” ta' aktar minn 2,54 × 106 m; u 2. Punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni ta' aktar minn 1 649 °C f'ambjent inert (d) “Materjali fibrużi jew filamentari”, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej: 1. Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin: a. Polieterimidi speċifikati f'VII.A1.010 b. Materjali oħrajn speċifikati f'VII.A1.010 2. Magħmula minn materjali speċifikati hawn fuq u mħallta ma' fibri oħra speċifikati f'VII.A1.012. (e) Materjali fibrużi jew filamentari kompletament jew parzjalment imprenjati fir-resina jew fiż-żift (materjali preimprenjati), “materjali fibrużi jew filamentari” miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew preforom tal-fibri tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej: 1. Li għandhom kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: a. “Materjali fibrużi jew filamentari” inorganiċi speċifikati hawn fuq b. “Materjali fibrużi jew filamentari” organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej: 1. “Modulu speċifiku” ta' aktar minn 10,15 × 106 m; u 2. “Reżistenza għat-tensjoni speċifika” ta' aktar minn 17,7 × 104 m; u 2. Li għandhom kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: a. Reżina jew żift, speċifikati fit-taqsimiet preċedenti; b. “Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta' 180°C jew aktar u b'raża fenolika; jew c. “Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)” ta' 232°C jew aktar u b'raża jew żift, mhux speċifikati preċedentement u li mhumiex raża fenolika. Noti: 1. Mhux applikabbli għall-polietilin. 2. Mhux applikabbli għall-“materjali fibrużi jew filamentari” għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej: (a) Erja ta' mhux iktar minn 1 m2; (b) Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u (c) Wisa' ta' iktar minn 15-il mm. Jew għall-“materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mqattgħin, mitħunin jew maqtugħin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas. 3. Mhux applikabbli għal dan li ġej: (a) Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali, li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'“modulu speċifiku” ta' inqas minn 10 × 106 m; (b) Fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu; (c) Fibri tal-boron; (d) Fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 2 043 K (1 770 °C) f'ambjent inert. 4. Mhux applikabbli għal: (a) “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju imprenjati f'“matriċi” ta' reżina epossida (materjali preimprenjati) għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' “inġenji tal-ajru ċivili”, li għandhom dan kollu li ġej; 1. Erja ta' mhux iktar minn 1 m2; 2. Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u 3. Wisa' ta' iktar minn 15-il mm. (b) “Materjali fibrużi jew filamentari” tal-karbonju mekkanikament imqattgħin biċċiet, mitħunin jew maqtugħin, imprenjati kompletament jew parzjalment fir-reżina jew fiż-żift, ta' 25,0 mm jew inqas mit-tul meta jintużaw ir-reżina jew iż-żift minbarra dawk speċifikati preċedentement. 1C010.a. 1C010.b. 1C010.c.

VII.A1.013 Metalli u komposti, kif ġej: (a) Metalli f'daqs ta' partiċelli ta' inqas minn 60 μm kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna, immanifatturati minn materjal li jikkonsisti minn 99 % jew aktar ta' żirkonju, manjeżju u l-ligi tagħhom; (b) Boron jew ligi tal-boron, b'daqs ta' partiċella ta' 60 μm jew inqas, kif ġej: 1. Boron b'purezza ta' 85 % skont il-piż jew aktar; 2. Ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % skont il-piż jew aktar; (c) Nitrat tal-gwanidin (CAS 506-93-4); (d) Nitrogwanidina (NQ) (CAS 556-88-7) Nota: Il-metalli msemmija hawnhekk jirreferu wkoll għall-metalli jew il-ligi inkapsulati fl-aluminju, fil-manjeżju, fiż-żirkonju jew fil-berillju. 1C011